Analisis Hasil Kuat Tekan Beton Normal Terhadap Mix Design Kuat Tekan Beton Rencana Vol. 6 No.02 2024 E-ISSN: 2685-6921 Universitas Ma’arif Nahdlatul Ulama Kebumen

## Analisis Hasil Kuat Tekan Beton Normal Terhadap Mix Design Kuat Tekan Beton Rencana
Ninik Paryati 1* , Sri Nuryati 1 , Elma Yulius 1 , Anita Mardiana Agussalim 1
1 Universitas Islam 45 Bekasi, Bekasi, Indonesia
nparyati@yahoo.com * Received: 02/07/2024 Revised: 24/07/2024 Accepted: 29/07/2024
Copyright©2024 by authors, all rights reserved. Authors agree that this article remains permanently open access under the terms of the Creative Commons Attribution License 4.0 International License

## Abstrak
Mix  Design  beton  adalah  perancangan  beton  dengan  menggunakan  material penyusun  beton  yang  terdiri  dari  agregat  halus  (pasir),  agregat  kasar  (kerikil), semen,  air  dengan  bahan  tambah  ataupun  tidak  dengan  bahan  tambah  lainnya, dengan tujuan untuk memperoleh kuat tekan beton rencana. Salah satu indikator kualitas beton yang baik dapat dilihat dari hasil pengujian kuat tekan, dimana kuat tekan beton yang dihasilkan tidak boleh lebih rendah dari kuat tekan beton rencana pada mix design. Pekerjaan mix design harus dilakukan dengan teliti dan cermat karna  pada  saat  penentuan  rasio  dan  proporsi  campuran  beton  harus memperhatikan  standar  beton  yang  baik  dan  memenuhi  syarat  antara  lain  kuat tekan, workability (kemudahan  dalam  pengerjaan)  dan durability (keawetan beton). Adapaun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi kuat tekan beton normal lebih rendah dari kuat tekan beton rencana pada mix design, dan untuk mengetahui selisih kuat tekan beton normal yang  dihasilkan  dengan  kuat  tekan  beton  rencana  .  Banyaknya  hasil  kuat  tekan beton  yang  tidak  sesuai  dengan kuat  rencana  mix  design pada  banyak  penelitian mahasiswa  Teknik  Sipil  Universitas  Islam  45  Bekasi  menjadi  dasar  perlunya dilakukan  analisis  agar  dapat  diketahui  penyebab  kesalahannya,  mulai  dari pengisian  formulir  mix  design,  penentuan  rasio  dari  grafik,  proporsi  campuran bahan  penyusun  beton,  maupun  perbandingan  berat  ataupun  volume  beton  yang digunakan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kuat tekan yang direncanakan dalam mix design sebesar 20 Mpa sedangkan kuat tekan rata-rata yang dihasilkan dengan  W/C  0.59  sebesar  17.5  Mpa  mengalami  penurunan  sebesar  12.5%, Sedangkan  kuat  tekan  rata-rata  yang  dihasilkan  dengan  W/C  0.6  sebesar  22.667 Mpa mengalami kenaikan sebesar 13.3% dari kuat tekan rencana, dimungkinkan karena  kandungan  air  lebih  banyak  sehingga  lebih  mudah  dalam  pencentakan, sehingga permukaan beton lebih rata dan lebih besar kuat tekan yang dihasilkan. W/C merupakan rasio atau perbandingan berat air terhadap berat semen dan aditif cementitious  yang  umumnya  ditambahkan  dalam  campuran  beton  mutu  tinggi. Kesimpulannya yaitu  faktor-faktor yang mempengaruhi kuat tekan beton normal lebih rendah dari kuat tekan beton rencana pada mix design adalah pasir dengan fine modulus sebesar 3.0635, kerikil dengan fine modulus sebesar 6.72. Kuat tekan beton rata-rata untuk W/C 0.59 adalah sebesar 17.5Mpa dan Kuat tekan beton rata-
Analisis Hasil Kuat Tekan Beton Normal Terhadap Mix Design Kuat Tekan Beton Rencana Vol. 6 No.02 2024 E-ISSN: 2685-6921 Universitas Ma’arif Nahdlatul Ulama Kebumen
rata untuk W/C 0.60 adalah sebesar 22.667 Mpa, sehingga selisih kuat tekan rata- rata keduanya sebesar 5.2 Mpa, dimana dengan W/C 0.60 hasil kuat tekan beton yang dihasilkan lebih baik.
Kata kunci: Mix Design, Beton Normal, Kuat Tekan Rencana

## Abstract
Concrete Mix Design is the design of concrete using concrete constituent materials consisting of fine aggregate (sand), coarse aggregate (gravel), cement, water with added or not added ingredients, with the aim of obtaining the compressive strength of the planned concrete. One indicator of good concrete quality can be seen from the results  of  compressive  strength  testing,  where  the  compressive  strength  of  the resulting concrete must not be lower than the compressive strength of the planned concrete  in  the  mix  design.  Mix  design  work  must  be  carried  out  carefully  and carefully because when determining the ratio and proportion of the concrete mixture you  must  pay  attention  to  good  concrete  standards  and  meet  the  requirements, including compressive strength, workability (ease of work) and durability (concrete durability).  The  aim  of  this  research  is  to  find  out  what  factors  influence  the compressive strength of normal concrete to be lower than the compressive strength of the planned concrete in the mix design, and to find out the difference between the compressive strength of the resulting normal concrete and the compressive strength of the planned concrete. The large number of concrete compressive strength results that  do  not  match  the  strength  of  the  mix  design  plan  in  many  studies  of  Civil Engineering  students  at  Islamic  University  45  Bekasi  is  the  basis  for  the  need  to carry out analysis so that the cause of the error can be identified, starting from filling in the mix design form, determining the ratio from the graph, the proportion of the mixture  of  the  constituent  materials.  concrete,  as  well  as  the  ratio  of  weight  or volume  of  concrete  used.  The  results  of  this  research  show  that  the  compressive strength  planned  in  the  mix  design  was  20  Mpa,  while  the  average  compressive strength produced with a  W/C  of  0.59  was 17.5  Mpa,  which  decreased  by 12.5%, while the average compressive strength produced with a W/C of 0.6 amounting to 22,667 Mpa, an increase of 13.3% from the design compressive strength, possibly because the water content is greater so it is easier to mold, so the concrete surface is  flatter  and  the  resulting  compressive  strength  is  greater.  W/C  is  the  ratio  or comparison of the weight of water to the weight of cement and cementitious additives which are generally added to high quality concrete mixtures. The conclusion is that the factors that influence the compressive strength of normal concrete to be lower than  the  compressive  strength of  the  planned  concrete  in  the  mix design are  sand with  a  fine  modulus  of  3.0635,  gravel  with  a  fine  modulus  of  6.72.  The  average concrete compressive strength for W/C 0.59 is 17.5Mpa and the average concrete compressive strength for W/C 0.60 is 22,667 Mpa, so the difference between the two average  compressive  strengths  is  5.2  Mpa,  where  with  W/C  0.60  The  resulting compressive strength of the concrete is better.
Keywords: Mix Design, Normal Concrete, Design Compressive Strength
Analisis Hasil Kuat Tekan Beton Normal Terhadap Mix Design Kuat Tekan Beton Rencana Vol. 6 No.02 2024 E-ISSN: 2685-6921 Universitas Ma’arif Nahdlatul Ulama Kebumen

## 1. Pendahuluan
Beton merupakan sebuah elemen penting yang dapat dipakai hampir di setiap pekerjaan konstruksi  dimasa  sekarang  ini.  Beton  sendiri  merupakan  sebuah  satuan  yang  terdiri  dari perhitungan  komposisi  agregat  halus,  agregat  kasar,  semen  sebagai  bahan  pengikat,  dan  air sebagai bahan utama yang mengaktifkan sifat mengikat pada semen (Dumyati & Manalu, 2015; Hunggurami et al., 2017; Zardi et al., 2016). Dalam perancangan beton diperlukan adanya formula untuk menghitung komposisi yang akan digunakan dalam pencampuran beton, formula ini disebut mix design. Adanya job mix formula diharapkan kuat karakteristik beton yang dikerjakan sesuai dengan yang direncanakan. Pembuatan mix design ini berdasarkan tata cara yang ada pada SNI- 09-2834- 2000 (Hoerudin, 2021; Meidiani & Hartawan, 2017; Putri et al., 2022).  Mix Design beton adalah perancangan beton dengan menggunakan material penyusun beton yang terdiri dari agregat  halus  (pasir),  agregat  kasar  (kerikil),  semen,  air  dengan  bahan  tambah  ataupun  tidak dengan bahan tambah lainnya, dengan tujuan untuk memperoleh kuat tekan beton rencana. Kuat tekan  beton  rencana  adalah  kuat  tekan  beton  yang  direncanakan  sesuai  target  yang  diinginkan (Permatasari, 2019; Utama & Farida, 2016). Salah satu indikator kualitas beton yang baik dapat dilihat dari hasil pengujian kuat tekan, dimana kuat tekan beton yang dihasilkan tidak boleh lebih rendah dari kuat tekan beton rencana pada mix design (Putranto & Syaiful, 2019). Pekerjaan mix design harus dilakukan dengan teliti dan cermat karena pada saat penentuan rasio dan proporsi campuran beton harus memperhatikan standar beton yang baik dan memenuhi syarat antara lain kuat  tekan, workability (kemudahan  dalam  pengerjaan)  dan durability (keawetan  beton) (Liemawan et al., 2015; Tute & Suryani, 2021).
Banyaknya hasil kuat tekan beton yang tidak sesuai dengan kuat rencana mix design pada banyak  penelitian  terutama  yang  dilakukan oleh  mahasiswa  Teknik  Sipil  Universitas  Islam  45 Bekasi perlu dilakukan analisa agar dapat diketahui penyebab kesalahannya, mulai dari pengisian formulir  mix  design,  penentuan  rasio  dari  grafik,  proporsi  campuran  bahan  penyusun  beton, maupun perbandingan berat ataupun volume beton yang digunakan. Data yang digunakan pada penelitian  ini  adalah  data  sekunder  dari  hasil  skripsi  mahasiswa  yang  mengambil  penelitian tentang beton. Adapun data yang diambil adalah data dari beton normal yaitu beton tanpa bahan tambah.
Adapaun  tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  faktor  apa  saja  yang mempengaruhi  kuat  tekan  beton  normal  lebih  rendah  dari  kuat  tekan  beton  rencana  pada  mix design, dan untuk mengetahui selisih kuat tekan beton normal yang dihasilkan dengan kuat tekan beton rencana.

## 2. Metodologi Penelitian
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  analisis  dengan  cara menghitung  data  sekunder  yang  dikumpulkan  dari  studi  literatur skripsi  mahasiswa kemudian diproses  dengan  menghitung  dan  menganalisis  data  yang  diperoleh  untuk  menghasilkan kesimpulan  dalam  pengambilan  keputusan.  Data  Penelitian  yang  dipakai  pada  penelitian  ini adalah data pengujian material, data kuat tekan beton rencana, data mix design , nilai slump , data hasil uji kuat tekan beton.
Nilai  kuat  tekan  beton  didapatkan  melalui  tata  cara  pengujian  standar  menggunakan mesin  uji  dengan  cara  memberikan  beban  tekan  (P)  bertingkat  dengan  kecepatan  peningkatan
Analisis Hasil Kuat Tekan Beton Normal Terhadap Mix Design Kuat Tekan Beton Rencana Vol. 6 No.02 2024 E-ISSN: 2685-6921 Universitas Ma’arif Nahdlatul Ulama Kebumen
beban tertentu atas benda uji silinder beton (diameter 150 mm tinggi 30 mm) sampai hancur. Tata cara  pengujian  yang  umumnya  dipakai  adalah  standar  ASTM  (American  Society  for  Testing Materials)  C39-86  (Kuntari  et  al.,  2019;  Mulyono  &  Nadia,  2015;  Rahmadianty  et  al.,  2017). Adapun perhitungan kuat tekan dan kuat tekan rata-rata beton dinyatakan dengan persamaan:
a) Kuat tekan beton: f’c = 𝑃 𝐴 dengan: f’c = kuat tekan beton (MPa)
P   = beban tekan maksimum (N) A   = luas penampang tertekan (mm 2 )
b) Kuat tekan rata-rata beton:
𝑓 "𝑐 𝑟𝑎𝑡𝑎 − 𝑟𝑎𝑡𝑎 = ∑ 𝑓′𝑐 𝑁 dengan:
𝑓 "𝑐 𝑟𝑎𝑡𝑎 − 𝑟𝑎𝑡𝑎 = kuat tekan rata-rata (MPa)
N                        = jumlah benda uji
2.1 Teknik Analisa Data
Dalam penelitian ini menggunakan teknik analisa data sebagai berikut:
1. Menghitung perbedaan kuat tekan beton normal. Data yang diperoleh di hitung perbedaan kuat tekannya.
2. Menghitung  perbedaan  kuat  tekan  rencana.  Mengambil  data  kuat  tekan  rencana  dari design mix selanjutnya dihitung perbedaannya.
3. Menghitung  perbedaan  kuat  tekan  yang  dihasilkan.Mengambil  data  kuat  tekan  yang dihasilkan selanjutnya dihitung perbedaannya.
4. Menganalisis uji fisik material penyusun beton. Menganalisis uji fisik material penyusun beton  antara  lain  berat  jenis  beton,  pasir  dan  kerikil,  kadar  lumpur  untuk  menentukan kualitas material yang digunakan.
5. Menganalisis design  mix. Dari  semua  data  di  cocokkan  dengan design  mix kemudian dianalisis dan selanjutnya ditarik kesimpulan.
Dengan bagan alir sebagai berikut:
Mulai Studi Literatur Pengumpulan Data Analisis Data Hasil Penelitian Kesimpulan Selesai
Analisis Hasil Kuat Tekan Beton Normal Terhadap Mix Design Kuat Tekan Beton Rencana Vol. 6 No.02 2024 E-ISSN: 2685-6921 Universitas Ma’arif Nahdlatul Ulama Kebumen

## 3. Hasil dan Pembahasan
Penelitian  dilaksanakan  untuk  menguji  material  yang  digunakan,  membuat  rancangan campuran  beton,  sehingga  mengetahui  berbagai  faktor  yang  Dari  penelitian  yang  dilakukan terhadap diperoleh data sebagai berikut:

## 3.1 Hasil Analisa Ayak Pasir
Tabel 1. Hasil Analisa Ayak Pasir
Lubang Berat Sisa (gram) % Berat Sisa % Berat sisa % Berat Lolos Kumulatif 10 mm 0 0 0 100 5 mm 13.20 1.32 1.32 98.68 2.5 mm 144.80 14.48 15.80 84.2 1.2 mm 219.80 21.98 37.78 62.22 0.6 mm 282.50 28.25 66.03 33.97 0.3 mm 221.50 22.15 88.18 11.82 0.15 mm 90.60 9.06 97.24 2.76 0.75 mm 0 Pan 27.60 2.76 100 0 Jumlah 1000 100 306.35 393.65 Fine Modulus (FM) 3.0635
Sumber: Laboratorium Teknik Sipil Unisma Bekasi
Dari  tabel  diatas  diketahui  bahwa  nilai  FM  atau  modulus  halus  pasir  sebesar  3.0635. Syarat modulus kehalusan berdasarkan Standar Nasional Indonesia (SNI) adalah sebesar 1.50  - 3.8, sehingga pasir tersebut merupakan pasir yang baik untuk campuran beton. Selanjutnya hasil dari  persentase  berat  lolos  kumulatif  dimasukkan  pada  grafik  analisa  saringan  pasir  sebagai berikut:
Analisis Hasil Kuat Tekan Beton Normal Terhadap Mix Design Kuat Tekan Beton Rencana Vol. 6 No.02 2024 E-ISSN: 2685-6921 Universitas Ma’arif Nahdlatul Ulama Kebumen

## Gambar 2. Grafik Analisa Saringan Pasir
Dari  grafik  diatas  diketahui  bahwa  pasir  yang  telah  diuji  masuk  diantara  batas  (range) bawah dan atas sehingga pasir tersebut mempunyai gradasi yang baik sebagai bahan penyusun beton.

## 3.2 Hasil Pengujian Berat Jenis dan Penyerapan Pasir
Untuk mengetahui kualitas pasir diperlukan juga pengujian berat  jenis dan penyerapan agregat halus sebagai berikut:
0 2,76 11,82 33,97 62,22 84,20 98,68 100 0 20 40 60 80 100 120 0.75 mm 0.15 mm 0.3 mm 0.6 mm 1.2 mm 2.5 mm 5 mm 10 mm % B er at L o lo s K um ul at if Ukuran Lubang Ayakan Grafik Analisa Saringan Pasir Batas Atas Batas Bawah Gradasi Pasir
Analisis Hasil Kuat Tekan Beton Normal Terhadap Mix Design Kuat Tekan Beton Rencana Vol. 6 No.02 2024 E-ISSN: 2685-6921 Universitas Ma’arif Nahdlatul Ulama Kebumen
Tabel 2. Hasil Pengujian Berat Jenis dan Penyerapan Pasir
No Nomor Pengujian 1 2 Nomor Piknometer A Berat Piknometer (gram) 169.90 161.16 B Berat Cotoh kondisi SSD / Saturated Surface Dry (gram) 500.00 500.00 C Berat Piknometer + Air (gram) 665.30 656.40 D Berat Piknometer + Contoh SSd + Air (gram) 971.50 964.50 E Berat Contoh Kering Oven (gram) 499.40 497.80 1 Berat Jenis SSD: B / (B-(D-C) (gram) 2.57998  2.604167 Berat Jenis Rata - Rata (gram) 2.592 2 Berat Jenis Bulk (Kering) E/(B-(D-C)) (gram) 2.5769 2.5941 Berat Jenis Rata-Rata (gram) 2.5855 3 Berat Jenis Semu/Apparent E/(E-(D-C)) 2.5849 2.6241 Berat Jenis Rata - Rata 2.6045 4 Penyerapan (B-E)/E x 100 (%) 0.12 0.44 Penyerapan Rata - Rata (%) 0.28
Sumber: Laboratorium Teknik Sipil Unisma Bekasi
Berat jenis pasir yang baik menurut SNI adalah 2.4 sampai 2,9, sehingga hasil pengujian berat  jenis  pasir  sebesar  2.6  sudah  memenuhi  syarat  yang  berlaku,  sehingga  pasir  tersebut merupakan  pasir  yang  berkualitas  baik.  Sedangkan  penyerapan  pasir  sebesar  0.28%  hal  ini memenuhi  standar  SNI  dimana  maksimal  penyerapan  agregat  halus/pasir  sebesar  3%,  dengan demikian pasir tersebut berkualitas baik.

## 3.3 Hasil Pengujian Kerikil
3.3.1 Hasil Analisa Ayak Kerikil
Hasil analisa ayak kerikil yang diperoleh adalah sebagai berikut:
Analisis Hasil Kuat Tekan Beton Normal Terhadap Mix Design Kuat Tekan Beton Rencana Vol. 6 No.02 2024 E-ISSN: 2685-6921 Universitas Ma’arif Nahdlatul Ulama Kebumen
Tabel 3. Hasil Analisa Ayak Kerikil Lubang Berat Sisa (gram) % Berat Sisa % Berat sisa % Berat Lolos Kumulatif 50 mm 0 0 0 100 40 mm 0 0 0 100 30 mm 0 0 0 100 25 mm 0 0 0 100 20 mm 638 4.29 4.29 95.71 15 mm 0 0 4.29 95.71 10 mm 9697 65.22 69.52 30.48 5 mm 3644 24.51 94.03 5.97 2.5 mm 888 5.97 100 0 1.2 mm 0 0 100 0 0.6 mm 0 0 100 0 0.3 mm 0 0 100 0 0.15 mm 0 0 100 0 Jumlah 14867 Fine Modulus (FM) = 6.72
Sumber: Laboratorium Teknik Sipil Unisma Bekasi
Dari tabel diatas diketahui bahwa nilai FM atau modulus halus kerikil sebesar 6.72. Syarat modulus  kehalusan  berdasarkan  Standar  Nasional  Indonesia  (SNI)  adalah  sebesar  6  –  7.1, sehingga kerikil tersebut merupakan kerikil yang baik untuk campuran beton. Selanjutnya hasil dari  persentase  berat  lolos  kumulatif  dimasukkan  pada  grafik  analisa  saringan  kerikil  sebagai berikut:
Analisis Hasil Kuat Tekan Beton Normal Terhadap Mix Design Kuat Tekan Beton Rencana Vol. 6 No.02 2024 E-ISSN: 2685-6921 Universitas Ma’arif Nahdlatul Ulama Kebumen

## Gambar 3.  Grafik Analisa Saringan Kerikil
Dari grafik diatas diketahui bahwa kerikil yang telah diuji masuk diantara batas (range) bawah dan atas sehingga kerikil tersebut mempunyai gradasi yang baik sebagai bahan penyusun beton.

## 3.3.2 Hasil Pengujian Berat Jenis dan Penyerapan Kerikil
Untuk mengetahui kualitas kerikil diperlukan juga pengujian berat jenis dan penyerapan agregat kasar sebagai berikut:
Tabel 4. Hasil Pengujian Berat Jenis dan Penyerapan Kerikil
No. Nomor Pengujian 1 2 Nomor Keranjang A Berat Contoh SSD / Saturated Surface Dry (gram) 2547 2685 B Berat Kerajang dalam air (gram) 553 547 C Berat Contoh + Keranjang dalam air (gram) 665.3 656.4 D Berat Contoh dalam air (gram) 1479 1550 E Berat Cntoh Kering Oven (gram) 2386 2504 1 Berat Jenis SSD: A / (A - D) (gram) 2.3848  2.3656 Berat Jenis Rata – Rata (gram) 2.3752 2 Berat Jenis Bulk (Kering)E/(A-D) (gram) 2.2341  2.2062 Berat Jenis Rata - Rata (gram) 2.2201 3 Berat Jenis Semu/Apparent E/(E-D)
2.6307  2.6247
10 55 100 0 25 95 100 5,97 30,48 95,71 100 100 100 0 20 40 60 80 100 120 2.5 mm 5 mm 10 mm 20 mm 25 mm 30 mm 40 mm % B er at Lo lo s Ku m ul at if Ukuran lubang ayakan Grafik Analisa Saringan Kerikil Batas Atas Batas Bawah
Gradasi Kerikil
Analisis Hasil Kuat Tekan Beton Normal Terhadap Mix Design Kuat Tekan Beton Rencana Vol. 6 No.02 2024 E-ISSN: 2685-6921 Universitas Ma’arif Nahdlatul Ulama Kebumen
No. Nomor Pengujian 1 2 Nomor Keranjang Berat Jenis Rata - Rata 2.6277 4 Penyerapan (A - E) / E x 100 (%) 0.0007  0.0007 Penyerapan Rata - Rata (%) 0.0007

## Sumber: Laboratorium Teknik Sipil Unisma Bekasi
Berat jenis kerikil yang baik menurut SNI adalah 2.5 sampai 2.9, sehingga hasil pengujian berat  jenis  pasir  sebesar  2.627  sudah  memenuhi  syarat  yang  berlaku,  sehingga  kerikil  tersebut merupakan kerikil yang berkualitas baik. Sedangkan penyerapan pasir sebesar 0.0007% hal ini memenuhi  standar  SNI  dimana  maksimal  penyerapan  agregat  halus/pasir  sebesar  3%,  dengan demikian pasir tersebut berkualitas baik.

## 3.4 Mix Design dan Slump Beton
Untuk  mendapatkan  kualitas  beton  yang  sesuai  dengan  mutu  yang  ditentukan  maka dilakukan mix design sebagai berikut:
Tabel 5. Perencanaan Campuran Beton SNI 03-2834-2000
No Uraian Nilai 1 Kuat tekan yang disyaratkan pada umur 28 hari 20 Mpa 2 Deviasi standar (s) 6 Mpa 3 Nilai tambah (m) 9,84 Mpa 4 Kuat tekan rata-rata yang ditargetkan (f'cr) 29,84 Mpa 5 Jenis semen Biasa 6 Jenis kerikil Pecah 7 Faktor air semen 0.59 8 Faktor air semen maks 0.6 9 Nilai slump 7.5 - 15 cm 10 Ukuran butir maksimum kerikil 20 mm 11 Kebutuhan air 225 Liter 12 Kebutuhan semen Portland 381,36 Kg 13 Kebutuhan semen Portland minimum 275 Liter 14 Penyesuaian jumlah air / FAS Tetap 15 Pasir masuk golongan Zone 1 16 Presentase pasir terhadap agregat campuran 47% 17 Berat jenis campuran, dari data material 2.45
Analisis Hasil Kuat Tekan Beton Normal Terhadap Mix Design Kuat Tekan Beton Rencana Vol. 6 No.02 2024 E-ISSN: 2685-6921 Universitas Ma’arif Nahdlatul Ulama Kebumen
No Uraian Nilai 18 Berat beton 2240 Kg/m³ 19 Kebutuhan campuran pasir dan kerikil di hitung 1633,64 Kg/m³ 20 Kebutuhan pasir, dihitung 767,81 Kg/m³ 21 Kebutuhan kerikil, dihitung 865.80 Kg/m³ Kesimpulan Volume Berat beton (kg) Semen (kg) Pasir (kg) Kerikil (kg) Air (lt) 1m³ 2240 381.36 767.81 865.80 225 Perbandingan Berat 0.17 0.33 0.4 0.10 Perbandingan Volume 1 1.93 2.35

## Sumber: Laboratorium Teknik Sipil Unisma Bekasi
Dari tabel diatas diketahui faktor air semen dari grafik SNI sebesar 0.59 dan faktor air semen  maksimum  adalah  0.6  Untuk  penelitian  ini  dilakukan    kedua  faktor  air  semen  tersebut dengan hasil slump sebagai berikut:
Tabel 6. Slump Test W/C Slump 0,59 9 cm 0,6 10 cm
Sumber: Laboratorium Teknik Sipil Unisma Bekasi
Dari  hasil slump  test tersebut  diketahui  bahwa  pemakaian  air  yang  lebih  tinggi menghasikan nilai slump yang lebih tinggi pula.

## 3.5 Hasil Kuat Tekan Beton
Berdasarkan mix  design dengan  2  variasi  penggunaan  Faktor  Air  Semen  (FAS)  atau Water Cement Ratio ( W/C ) 0,59 dan 0,60, maka diperoleh hasil sebagai berikut:
Analisis Hasil Kuat Tekan Beton Normal Terhadap Mix Design Kuat Tekan Beton Rencana Vol. 6 No.02 2024 E-ISSN: 2685-6921 Universitas Ma’arif Nahdlatul Ulama Kebumen
Tabel 7. Hasil Kuat Tekan Beton dengan W/C 0,59 No. Benda Uji I II III Berat Beton 3.490Kg 3.435Kg 3.560Kg Luas Permukaan Uji (A) 176.785cm2  176.785cm2  176.785cm2 Beban Tekan (P) 295KN 306KN 306KN K (Nilai Kalibrasi Alat) 1.0018KN 1.0018KN 1.0018KN Kuat Tekan 171Kg/cm2 177Kg/cm2 177Kg/cm2 F'c 17.1Mpa 17.7Mpa 17.7Mpa F'c Rata-Rata 17.5Mpa
Sumber: Laboratorium Teknik Sipil Unisma Bekasi
Dari tabel diatas diketahui bahwa kuat tekan beton yang dihasilkan dari W/C 0,59 adalah sebesar  17.1  Mpa,  17.7  Mpa,  17.7  Mpa  dengan  nilai  rata-rata  17.5  Mpa.  Adapun  kuat  tekan optimum dapat dilihat pada grafik sebagai berikut:
Gambar 4. Grafik Kuat Tekan Beton Dengan W/C 0.59
Dari grafik diatas diketahui bahwa kuat tekan optimum sebesar 17.7 Mpa  pada benda uji ke II dan  ke III.
166Kg/cm2 168Kg/cm2 170Kg/cm2 172Kg/cm2 174Kg/cm2 176Kg/cm2 178Kg/cm2 1 2 3 Kuat Tekan Beton
Analisis Hasil Kuat Tekan Beton Normal Terhadap Mix Design Kuat Tekan Beton Rencana Vol. 6 No.02 2024 E-ISSN: 2685-6921 Universitas Ma’arif Nahdlatul Ulama Kebumen
Tabel 8. Hasil Kuat Tekan Beton dengan W/C 0,6 No. Benda Uji I II III Berat Beton 3.490Kg 3.435Kg 3.560Kg Luas Permukaan Uji (A) 176.785cm2  176.785cm2  176.785cm2 Beban Tekan (P) 392KN 385KN 400KN K (Nilai Kalibrasi Alat) 1.0018KN 1.0018KN 1.0018KN Kuat Tekan 227Kg/cm2 222Kg/cm2 231Kg/cm2 F'c 22.7Mpa 22.2Mpa 23.1Mpa F'c Rata-Rata 22.7Mpa

## Sumber: Laboratorium Teknik Sipil Unisma Bekasi
Dari tabel diatas diketahui bahwa kuat tekan beton yang dihasilkan dari W/C 227 adalah sebesar  22.7  Mpa,  22.2  Mpa,  23.1  Mpa  dengan  nilai  rata-rata  22.7  Mpa.  Adapun  kuat  tekan optimum dapat dilihat pada grafik sebagai berikut:
Gambar 5. Grafik Kuat Tekan Beton Dengan W/C 0.6
Dari grafik diatas diketahui bahwa kuat tekan optimum sebesar 23.1Mpa  pada benda uji ke  III.  Pasir  yang digunakan  dalam mix design beton  mempunyai fine modulus sebesar  3.0635 sesuai  dengan  SNI   yaitu  1.50  - 3.8,  sedangkan  berat  jenis  pasir  sebesar  2.6  sesuai  syarat  SNI yaitu  2.4  sampai  2,9,  sedangkan  penyerapan  pasir  sebesar  0.28%  sesuai  syarat  SNI  dimana maksimal penyerapan agregat halus/pasir sebesar 3%, dengan demikian pasir tersebut merupakan pasir berkualitas baik.
Kerikil yang digunakan dalam mix design beton mempunyai fine modulus sebesar 6.72 sesuai dengan SNI  yaitu 6 – 7.1, sedangkan berat jenis kerikil sebesar 2.627 sesuai syarat SNI yaitu 2.6 sampai 2.9, sedangkan penyerapan kerikil sebesar 0.0007% sesuai syarat SNI dimana
216Kg/cm2 218Kg/cm2 220Kg/cm2 222Kg/cm2 224Kg/cm2 226Kg/cm2 228Kg/cm2 230Kg/cm2 232Kg/cm2 1 2 3 Kuat Tekan Beton
Analisis Hasil Kuat Tekan Beton Normal Terhadap Mix Design Kuat Tekan Beton Rencana Vol. 6 No.02 2024 E-ISSN: 2685-6921 Universitas Ma’arif Nahdlatul Ulama Kebumen
maksimal  penyerapan  agregat  kasar/kerikil  sebesar  3%,  dengan  demikian  kerikil  tersebut merupakan kerikil berkualitas baik.
Nilai slump yang direncanakan dalam mix design adalah 7.5cm – 15 cm dan hasil yang diperoleh pada saat pengujian slump adalah sebesar 9cm untuk W/C 0.59 dan 10 cm untuk W/C 0.60. Dari nilai slump tersebut sudah sesuai dengan perencanaan, semakin besar nilai slump maka semakin rendah kuat tekan beton, namun memudahkan dalam pengadukan dan pencetakan beton, semakin  kecil  nilai slump maka  akan  semakin  besar  nilai  kuat  tekan  namun  lebih  sulit  dalam pengadukan dan pencetakan, sehingga faktor air semen harus sangat diperhatikan karna jika tidak diawasi dengan baik bisa terjadi segregasi butir dan bisa juga terjadi bleeding dengan keluarnya air dipermukaan beton.
Kuat tekan beton rata-rata untuk W/C 0.59 adalah sebesar 17.5Mpa dan Kuat tekan beton rata-rata  untuk  W/C  0.60  adalah  sebesar  22.667  Mpa,  sehingga  selisih  kuat  tekan  rata-rata keduanya sebesar 5.2 Mpa, dimana dengan W/C 0.60 hasil kuat tekan beton yang dihasilkan lebih baik. Kuat tekan yang direncanakan dalam mix design sebesar 20 Mpa sedangkan kuat tekan rata- rata yang dihasilkan dengan W/C 0.59 sebesar 17.5 Mpa mengalami penurunan sebesar 12.5 %, hal ini kemungkinan disebabkan karena kurangnya ketelitian dalam pencentakan, sehingga kuat tekannya  menurun,  Sedangkan  kuat  tekan  rata-rata  yang  dihasilkan  dengan  W/C  0.6  sebesar 22.667 Mpa mengalami kenaikan sebesar 13.3% dari kuat tekan rencana, hal ini kemungkinan disebabkan  karena  kandungan  air  lebih  banyak  sehingga  lebih  mudah  dalam  pencentakan, sehingga permukaan beton lebih rata dan lebih besar kuat tekan yang dihasilkan.
Dalam pembuatan mix design harus di perhatikan kualitas material yang baik sehingga kuat tekan beton yang dihasilkan sesuai dengan kuat tekan beton rencana, jika menggunakan W/C minimum  maka harus  ketat  dalam  pengadukan dan pencentakannya  sehingga  kuat  tekan  beton dapat meningkat, jika memakai W/C maksimum atau yang disesuaikan harus tidak melebihi batas slump yang  ditetapkan,  sehingga  beton  yang  dihasilkan  tidak  terlalu  encer  yang  dapat menyebabkan turunnya kuat tekan beton yang direncanakan.

## 4. Kesimpulan
Dari hasil penelitian dan pembahasan maka ditarik kesimpulan sebagai berikut:
1. Faktor-faktor yang mempengaruhi kuat tekan beton normal lebih rendah dari kuat tekan beton rencana pada mix design adalah pasir dengan fine modulus sebesar 3.0635, kerikil dengan fine modulus sebesar 6.72.
2. Kuat tekan beton rata-rata untuk W/C 0.59 adalah sebesar 17.5Mpa dan Kuat tekan beton rata-rata untuk W/C 0.60 adalah sebesar 22.667 Mpa, sehingga selisih kuat tekan rata- rata  keduanya  sebesar  5.2  Mpa,  dimana dengan  W/C 0.60 hasil  kuat  tekan  beton yang dihasilkan lebih baik.

## Daftar Pustaka
Dumyati, A., & Manalu, D. F. (2015). Analisis Penggunaan Pasir Pantai Sampur Sebagai Agregat Halus Terhadap Kuat Tekan Beton. FROPIL (Forum Profesional Teknik Sipil) , 3 (1), 1–13. Hoerudin, D. (2021). Analisa kuat tekan beton K-400 dengan campuran material pengganti semen (slag cement). Jurnal TESLINK: Teknik Sipil Dan Lingkungan , 3 (1), 36–44.
Analisis Hasil Kuat Tekan Beton Normal Terhadap Mix Design Kuat Tekan Beton Rencana Vol. 6 No.02 2024 E-ISSN: 2685-6921 Universitas Ma’arif Nahdlatul Ulama Kebumen
Hunggurami,  E.,  Bolla,  M.  E.,  &  Messakh,  P.  (2017).  Perbandingan  Desain  Campuran  Beton Normal Menggunakan SNI 03-2834-2000 dan SNI 7656: 2012. Jurnal Teknik Sipil , 6 (2), 165–172.
Kuntari, H. D., Lingga, A. A., & Supriyadi, A. (2019). Analisis Perbandingan Desain Campuran Beton Normal Menggunakan SNI 03-2834-2000 dan SNI 7656: 2012 dengan Kuat Tekan 30 MPa. JeLAST: Jurnal PWK, Laut, Sipil, Tambang , 6 (3).
Liemawan,  A.  E.,  Tavio,  T.,  &  Raka,  I.  G.  P.  (2015).  Pemanfaatan  limbah kerang  hijau  (Perna Viridis  L.)  sebagai  bahan  campuran  kadar optimum  agregat  halus pada beton  mix  design dengan metode substitusi. Jurnal Teknik ITS , 4 (1), F128–F133.
Meidiani, S., & Hartawan, M. F. S. (2017). Penggunaan Variasi PH Air (Asam) pada Kuat Tekan Beton Normal F’c 25 MPa. Bentang: Jurnal Teoritis Dan Terapan Bidang Rekayasa Sipil , 5 (2), 127–134.
Mulyono, S. B., & Nadia, N. (2015). Studi Pengaruh Penggunaan Air Payau Dalam Mix Design Beton  Untuk  Pembuatan  Konstruksi  Dermaga  Akibat  Rendaman  Air  Laut. Konstruksia , 7 (1).
Permatasari, S. (2019). Pengaruh Bahan Tambah Batu Bata Merah Terhadap Kuat Tekan Beton Fc’21 Menggunakan Agregat Kasar Pt. Amr Dan Agregat Halus Desa Sunggup Kota Baru.
TAPAK (Teknologi Aplikasi Konstruksi): Jurnal Program Studi Teknik Sipil , 8 (2), 155–161. Putranto,  F.  R.,  &  Syaiful,  S.  (2019).  Pengaruh  Penambahan  Genteng  Press  Jatiwangi  Dan Damdex Terhadap Kuat Tekan Beton. Jurnal Komposit: Jurnal Ilmu-Ilmu Teknik Sipil , 3 (1), 15–18.
Putri, I. S. A., Sofia, D. A., & Kamal, M. I. H. (2022). Analisis Penggunaan Reclaimed Asphalt Pavement  (RAP)  Terhadap  Kuat  Tekan  Beton. SEMNASTERA  (Seminar  Nasional Teknologi Dan Riset Terapan) , 4 , 380–385.
Rahmadianty,  L.,  Mazaya,  H.,  Purwanto,  D.,  &  Adi,  R.  Y.  (2017).  Analisa  Campuran  Beton Dengan Perbandingan Volume Dan Pengamatan Karakteristik Beton Mutu Sedang. Jurnal Karya Teknik Sipil , 6 (2), 55–69.
Tute, K. J., & Suryani, L. (2021). Efektivitas Pembelajaran Jarak Jauh di Masa Pandemi Covid 19 pada  Mahasiswa  Pendidikan  Matematika  Universitas  Flores. AKSIOMA:  Jurnal  Program Studi Pendidikan Matematika , 10 (4), 2835–2847. https://doi.org/10.24127/ajpm.v10i4.4354 Utama, R. M., & Farida, I. (2016). Evaluasi Kondisi Struktural Pada Jalan Berdasarkan Hubungan Antara Ketidakrataan Permukaan Jalan (IRI) dan Indeks Kondisi Jalan (RCI)(Studi Kasus Ruas Jalan Selajambe-Cibogo-Cibeet, Cianjur). Jurnal Konstruksi , 14 (1).
Zardi,  M.,  Rahmawati,  C.,  &  Azman,  T.  K.  (2016).  Pengaruh  Persentase  Penambahan  Sika Viscocrete-10 Terhadap Kuat Tekan Beton. Jurnal Teknik Sipil Unaya , 2 (1), 13–24.